— 32a — 



goisen, so findet nur eine geringe Entwiekelung von Kohlen- 

 säui-e Statt, und es scheint sieh nur wenig aufzulösen. Die 

 Solution ist gelblich gefärbt und, enthält Kalkerde, Talkerde, 

 Eisenoxyd nebst einer Spur Mangan; Kali wurde in derselben 

 nicht aufgefunden. Der Rückstand besass eine reine weisse 

 Farbe und löste sich vollständig vor dem Löthrohre inkohlensau- 

 i*em Natron, dagegen unmerklich in Phosphorsalz auf. Mit 

 Kobalt-Solution zusammengerieben und auf Kohle geglüht, 

 bemerkte man weder eine blaue noch rothe Färbung 5 — 

 der Rückstand schien demnach aus reiner Kieselerde zu 

 bestehen. Um völlige Gewissheit hierüber zu erhalten, 

 wurde er mit Atzkali im Platintiegel geschmolzen. Die ge- 

 schmolzene Masse lieferte, nach dem Aufweichen mit Chlor- 

 Wasserstofifsäure, Eindampfen etc., Kieselerde und eine nur 

 höchst schwach gefärbte Flüssigkeit, in welcher weder 

 Thonerde noch Talkerde, dagegen eine Spur Kalkerde und 

 Eisenoxyd aufgefunden wurde! — 



Durch Digestion des zum feinsten Pulver zerriebenen 

 Minerals mit Wasser wurde nichts anfgenommen, denn das 

 Wasser reagirte weder auf die Pflanzenpigmente, noch hin- 

 terliess es nach dem Verrauchen einen Rückstand. 



Zur Bestimmung der quantitativen Zusammensetzung 

 dieser interessanten Mineralsubstanz wurde dieselbe mit 

 Chlor- Wasserstoffsäure digerirt, und aus der Auflösung 

 Kalk, Talkerde und Eisencxyd gefällt. Der unauflösliche 

 Rückstand wurde geglüht, und nachdem sein Gewicht bc- 

 ßtimmt war, mit Atzkali geschmolzen, die geschmolzene 

 Masse mit Chlor- Wasserstoffsäure versetzt und auf die be- 

 kannte Weise weiter zerlegt. Hundert Theile des bei 

 50** R. zuvor erwärmten Minerals wurden zusammengesetzt 

 gefunden aus : 



65,8 Kieselerde 



0,S Alaunerde 

 20,1 kohlens. Kaikerde 

 n.2 - Talkerde. — 



2,1 Filsenoxyd mit ehier Spur Mangan. 



100,0 



